(i.'ii M;m'm'ti-.r]if Ei-vii<c]iaftcn der Stoffe 



manche Dynamobleche zeigen, 1st das so- GuBeisen permanente Magnete angefertigt, 



genannte ,,Altern". Man bezeichnet damit deren einziger Vorzug freilich die Billigkeit 



(im Gegensatz zu dem spater zu erwalmenden ist, denn in jeder anderen Beziehung stehen 



,,Altern" der Heuslerschen Legierungen) ! sie weit hinter den Magneten aus hartem 



die Erscheinung, daB die magnetisciien Eigen- Stahl zuriick. Diese Hfirte verliert sich beim 



schaften desselben Materials sich beim dau- Ausgliihen und langsamen Abkiihlen, die 



ernden Gebrauch in Transformatoren ver- Maximalpermeabilitat kann bis zum vier- 



sclilechtern, so daB der Wirkungsgrad der fachen steigen, die Koerzitivkraft auf weniger 



Transformatoren sinkt und die Hysterese- als die Halfte sinken, so daB in dieser Modi- 



verluste steigen. Diese auBerordentlich fikation das GuBeisen fur manche Zwecke, 



unwillkommene Erscheinung ist, wie Versuche namentlich bei den schweren Magnetgestellen 



gezeigt haben, eine Folge nicht der fort- der Dynamomaschinen, zum Ersatz des 



wahrenden Ummagnetisierung, sondern der J teueren Stahlgusses verwendet wird. In 



damit verbundenen maBigen Erwarmung; der Technik bezeichnet man diese Modi- 



im librigen ist sie noch vollig unaufgeklaft, fikation als ,,graues" GuBeisen; seine dunk- 



diirfte aber wohl ebenfalls auf molekulare lere Farbe riihrt daher, daB beim GliihprozeB 



Vorgange zuriickzufiihren sein. Rein magne- ein groBer Teil des Kohlenstoffgehalts in 



tisch macht sie sich dadurch geltend, daB die Form von Graphit ausgeschieden wird, 



ursprtinglich schmale und steilaufsteigende ' der, wie die mikroskopische Untersuchung 



Hysteresekurve sich verbreitert, abriindet und zeigt, in Form von kleinen Nestern oder 



abflacht, so daB auch die Permeabilitat ent- Adern zwischen den Eisenpartikelchen ein- 



sprechend sinkt ; so hatte sich bei der Unter- gelagert ist. Hierdurch erklart sich, wie 



suchungeinesbesondersungiinstigen Materials wir demnachst sehen werden, die weitaus 



in der" Reichsanstalt ergeben," daB durch bessere Magnetisierbarkeit, aber auch die 



600-stundige Erwarmung auf 100 die Koer- sehr viel geringere mechanische Festigkeit. 



zitivkraft und dementsprechend auch der Einen weiteren Fortschritt nach dieser Rich- 



Hystereseverlust auf das 2,5 f ache gestiegen tung hat Nathusius erzielt, dem es gelang, 



war. durch besondere, wohl hauptsachlich aus Sili- 



6. GuBeisen. Gegeniiber dem besonders cium bestehende Zusatze zum Rohmaterial 



reinen und magnetisch weichen StahlguB und geeignete Behandlung die Koerzitiv- 



steht als magnetisch schlecht das GuBeisen, kraft und den Hystereseverlust noch weiter 



das, wie schon oben erwahnt, -bis zu 10 Ge- zu verringern, die Penneabilitat betracht- 



wichtsprozent Verunreinigungen enthalten lich zu erhohen. 



kann. Diese Tatsache geniigt schon zur Er- 7. Stahl. Mit dem Namen ,,Stahl u pflegt 



klarung daflir, daB der Sattigungswert des man, wie schon erwahnt, eine Eisen-Kohlen- 



GuBeisens sehr viel geringer" ist, als der i stofflegierung mit 0,5 bis etwa 1,5 % Kohlen- 



des reinen Eisens, denn es kommt ja hinzu, stoff zu bezeichnen. Die Ndtur dieser Legie- 



daB das spezifische Gewicht der Verunreini- rungen ist erst neuerdings aufgeklart worden 



gungen durchschnittlich nur etwa den dritten durch die Fortschritte der Chemie und be- 



Teil von demjenigen des reinen Eisens be- senders der Mikrographie. Es ist namlich 



tragt, so daB bei etwa 10 Gewichtsprozent gelungen, durch direkte mikroskopische Be- 



Verunreinigungen etwa 30% des wirksamen trachfung und stark vergroBerte photogra- 



Eisenquerschnitts durch unmagnetische Sub- phische Aufnahmen von Schliffen, die mit 



stanzen oder schwach magnetisierbare Le- besonderen Aetzmitteln vorbereitet waren, 



gierungen fortgenommen werden. Dazu auBerordentlich feine Einzelheiten der Struk- 



kommt allerclings noch der verschlechternde tur aufzudecken. Hierbei hat sich folgendes 



EinfluB des bis zu 4% betragenden Kohlen- ergeben: 



stoffgehalts, von clem spater beim Stahl Reines, kohlenstofffreies, sogenanntes a- 



ausfiihrlich die Rede sein wird. Eine Ueber- Eisen als Gefiigebestandteil mit dem 



sicht liber die Magnetisierungswerte geben Namen Ferrit bezeichnet - erscheint unter 



die Nr. 22 bis 25 von Tabelle 2; es ist hieraus dem Mikroskop znsammengesetzt aus ziem- 



ersichtlich, daB durch Ausgliihen und lang- lich unregelmaBigen kristallinischen Gebilden, 



sanies Abkiihlen auch beim GuBeisen der deren GroBe von einigen Tausendstel Milli- 



sehr bedeutende Hystereseverlust auBer- meter Durchmesser bis zu Stecknadelkopf- 



ordentlich verringert, die Maximalpermea- grb'Be schwankt; verhaltnismiiBig groBe Kb'r- 



bilitat betrachtlich erhb'ht werden kann. ner erhalt man durch lange andauerndes 



Tatsachlich hat man in dem rasch abgekiihlten Ausgliihen und langsames Abkiihlen. Der 



sogenannten ,,weiBen" GuBeisen ein mecha- Ferrit ist also als das eigentliche, magnetisch 



nisch und magnetisch sehr hartes Material, weiche Eisen zu betrachten. Fiigen wir zu 



das in vieler Beziehung dem geharteten dem geschmolzenen reinen Eisen eine gewisse 



Stahl nahe steht und teilweise auch zum Menge -- etwa 0,5% - Kohlenstoff, so lost 



Ersatz desselben herangezogen wird. So hat sich dieser und bleibt auch nach dem Er- 



man neuerdings aus derartigem geharteten starren zuniichst gelost. Bei langsamem Ab- 



